-134- 



Mineralogie. 



w — s >» 0,21, Absorption <u etwas größer als £. Präparate von 0-18% 

 FeO-Gehalt sind optisch homogen und durchsichtig; mit zunehmendem 

 Eisenoxydulgehalt nimmt € ab und die Absorption zu. 



Reines Fe 2 3 , auf 1200" erhitzt, mit 0,58% Fe hat t = 2,74; 



co — f > 0,21 {X = 700 ^u), 

 5 % Fe 3 4 + 95 % Fe 2 3 , auf 1200° erhitzt, mit 5,60 % Fe hat 2,73, 

 Magnetit in Sauerstoff, auf 1200° erhitzt, mit 12,99% FeO hat 2,72, 

 Magnetit in Sauerstoff, auf 1200° erhitzt, mit 16,11% FeO hat 2,71, 



w — € > 0,16, 



50% Fe 3 4 + 50% Fe 2 3 , auf 1200° erhitzt, mit 17,79% FeO 

 hat 2,71, 



Reiner Magnetit hat 2,42 (nach Loria und Zakrzenski . Anz. Akad. 

 Wiss. Krakau. 1910. 278-285). 



Die p — x-Isotherme zeigt an , daß die Mischkristallreihe mindestens 

 bis 31,8 % Fe kontinuierlich verläuft, erst zwischen 81,8% und 33,33% 

 FeO, d. h. innerhalb eines Spielraumes von 1,5% Magnetit, könnte eine 

 Entmischung nicht ausgeschlossen erscheinen. 



Die Bedeutung der vorliegenden Untersuchungsergebnisse besteht 

 darin, daß die von Walden (J. Amer. Chem. Soc. 30. 1908. 1350) gegebenen 

 Zahlen nunmehr als unzuverlässig erwiesen sind, da bei ihrer Ermitte- 

 lung auf das Verhältnis von Zusammensetzung der festen Phase zu 

 dem Gasvolumen und dem Gewichte der angewandten Substanzen keine 

 Rücksicht genommen wurde. Hilpert (Ber. d. D. Chem. Ges. 42. 1909. 

 4893) hatte intermediäre Verbindungen zwischen Fe 2 3 und Fe 3 4 an- 

 genommen. Kohlmeyer (Met. u. Erz. 1. 1903. 447 — 463) hatte aus Ab- 

 kühlungskurven geschlossen, daß mehrere Verbindungen der oben genannten 

 Art zwischen FeO und Fe 2 3 existierten; er gibt außerdem Umwandlungs- 

 punkte des Eisenoxyds bei 1028—1035° und 1250 — 1350° an. von denen 

 die Verf. keine Spur gefunden haben (Metallurgie. 6. 1909. 323-325). 

 Demgegenüber fanden die Verf. an reinem Eisenoxyd eine Umwandlung 

 bei 678° und eine kaum wahrnehmbare Unregelmäßigkeit bei 755—785°, 

 die letztere vielleicht identisch mit dem Umwandlungspunkt A 2 des reinen 

 Eisens. Faber und Kaufmann (Zs. f. Elektroch. 7. 1901. 733—741) fanden 

 eine wohldefinierte Verbindung 2Fe0.3Fe 2 3 , die aber nach Chandra 

 (Dissert. Berlin 1913) bei höheren Temperaturen instabil ist; in der 

 Tat fanden die Verf. sie nirgends zwischen 1100° und 120o°. Die Verf, 

 stellen eine weitere Untersuchung über die magnetischen Eigenschaften 

 im System Fe 2 3 — Fe 3 4 , der Umwandlungserscheinungen des Fe 2 8 

 und Fe 3 4 sowie der Schmelzpunkte und Sauerstoff- Druck- Gleichgewichte 

 im System Fe 3 4 — Fe nebst mineralogisch-geologischen Anwendungen in 

 Aussicht. 



Folgende Tabelle und figürliche Darstellung gibt die wichtigsten Resul- 

 tate der Untersuchung der Druckgleichgewichte im System Fe 2 3 — Fe 3 4 

 wieder. 



